SUR LA FORMATION ET LES METAMORPHOSES, ETC. 



153 



saient d'examiner si les lois des solutions diluées étaient appliquables. 



Ils ont admis que la miscibilité ne s'observe que chez les cristaux 

 rhomboédriques. Comme il n'en est pas ainsi, les lois des solutions 

 diluées, sous leur forme simple, ne peuvent trouver ici d'application. 

 Les auteurs ont cru toutefois pouvoir obtenir encore une certaine con- 

 cordance entre cette loi- et les résultats de leurs expériences, en admet- 

 tant que le nitrate de thallium, sous forme de la combinaison 2 TlNO z . 

 KNO i} est mélangé au nitrate de potassium. Ils déduisent F existence 

 de cette combinaison de ce que c'est pour ce rapport de mélange que le 

 point de fusion est le plus bas. 



D'après mes recherches, le minimum ne correspond qu'approximati- 

 vement à cette composition et n'est nullement une preuve de l'existence 

 d'une combinaison, dont au contraire la non-existence résulte indubi- 

 tablement des expériences. 



Aussi longtemps qu'outre la courbe GJ on ne connaît pas la courbe 

 GJ l3 on ne pourra contrôler les lois des solutions diluées au moyen de cet 

 exemple. Il faudra donc des expériences ultérieures, et celles-ci devront 

 être soumises au contrôle des formules nouvelles de M. Rothmtjnd. 



Résultats. 



Le présent travail donne un aperçu complet des phénomènes de soli- 

 dification et de transformation de tous les mélanges de KNO z et 1W0 3 . 



La solidification s'accomplit entre les points de fusion des deux con- 

 stituants: 339° et 206°, et un point eutectique, correspondant à 182° 

 et 31 % mol. KNO z . On obtient comme produit de solidification une 

 série de mélanges rhomboédriques continus de 0 jusque 20 % mol. 

 KNO s et une deuxième analogue de 50 jusque 100 %; des valeurs 

 intermédiaires sont des conglomérats des cristaux mixtes limites de 20 

 à 50 % KNO z . 



La même transformation cle cristaux rhomboédriques en rhombiques, 

 que subit le KN0 3 à 129°, a lieu pour TlNO z à 1-14°. 



Les cristaux mixtes passent également à diverses températures du 

 type rhomboédrique au type rhombique; la série continue des mélanges 

 du côté de TlNO z de 144° à 133°, du côté de KNO z de 129° 



